674 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



surfaces solides chimiquement actives, malgré leur insolubilité, l'activité 

 chimique de ces surfaces étant déduite de leur constitution chimique. 



J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les résultats obtenus dans cette 

 voie. 



Les surfaces solides mises en œuvre, choisies pour leur activité chimique, 

 ont été : la silice, l'alumine, l'oxyde de zinc, la soie et l'amiante (témoin). 



Sur ces surfaces, complètement lavées à l'eau distillée, j'ai fait agir des 

 solutions aqueuses au^ millième de matières colorantes réellement dissoutes 

 [acide picrique, fuchsine S (voir Comptes rendus^ 4 juillet 1910)]. 



Deux séries d'essais ont été faites : 1° par filtration; 1° par contact pro- 

 longé. 



1° Filtration. — 25'^"'' de solution colorée ont passé à la température ordinaire sur 

 une colonne cylindrique de o'^jOi tie diamètre et de o™,20 de hauteur, formée par la 

 matière adsorbante en poudre ou en filaments. J'ai dosé la matière colorante restant 



dans le liquide écoulé. 



Fixation, par mci parties de malièrc adsorbante, 



des matières colorantes 



en Sdiulion aqueuse au millième. 



IMaliere adsorbante. Acide iiicrii|nc. I'"iichsine S. 



Silice calcinée 0,00 0,00 



Silice hydratée 0,00 0,21 



Alumine hydratée 1,10 1,18 



Avec ce mode opératoire la durée des contacts étant très courte (i à 2 minutes), j'ai 

 procédé à des expériences de plus longue durée. 



2° Contact prolongé. — is à 2s des substances solides ont été mises en contact, 

 dans dçs poudriers de 25o"^"'' bouchés à l'émeri, avec 200°""' d'une solution aqueuse au 

 millième de fuchsine S acidulée à 5 pour 1000 d'acide SO'H-. Le contact était 

 renouvelé par l'agitation toutes les 3o minutes; la valeur de l'adsorption a été évaluée 

 au bout de 2, 3, 4 jours, le mélange ayant été maintenu à la température ordinaire. 



Adsorption de la fuchsine S en solution aqueuse 



à I pour 100 



par ino |iai'ties de la matière ad-.nrhante. 



Matières adsorbantes. Après ■ joui-. ,\près S jours. Après \ jours. 



,\miante (2S) o,o3 0,11 0,11 



Oxyde de zinc (i") 3,84 5,.'|.5 5,4"> 



Silice hydratée (is) 0,06 0,06 0,06 



Alumine hydratée (iK). .. . 4,02 ^,o'2. 4>02 



Silice calcinée (is) 0,06 0,06 0,06 



Soie décreusée (ci-'. 99") ... . 6,26 7-9' 7'9' 



Ces résultats sont nettement signilicalits : les substances à peu près 

 inertes chimiquement (amiante) ne fi.xenl pour ainsi dire pas de matières 



